( io36 ) 



par parties de petits cristaux noirs répondant exactement à la formule du 

 sesquioxyde de chrome anhydre. Le bioxyde de manganèse au contact de 

 l'arc devient de suite liquide, bouillonne en dégageant de l'oxygène et 

 fournit le protoxyde liquide, qui s'imbibe dans la chaux en laissant une 

 masse cristallisée de couleur brune. 



» Le sesquioxyde de fer fond rapidement, et perd aussi de l'oxygène; 

 il fournit l'oxyde magnétique de fer Fe 3 4 , liquide et en partie cristallisé. 

 Cet oxyde, comme le sesquioxyde de chrome, produit facilement avec la 

 chaux des combinaisons très bien cristallisées. 



» Le protoxyde de nickel laisse une masse fondue recouverte de petits 

 cristaux verts transparents. 



» Le protoxyde de cobalt, qui fond aussi très rapidement, produit des 

 cristaux rosés. 



» Acide titanique. — L'acide titanique, soumis à un courant de 5o volts 

 et 25 ampères, fournit de beaux cristaux prismatiques noirs qui répondent 

 comme aspect et comme propriétés au protoxyde de titane. Si l'on opère 

 avec un courant de ioo ampères et 45 volts, ce protoxyde est d'abord 

 fondu après trois minutes de chauffe, en partie dissocié et complètement 

 volatilisé après huit minutes. 



» Oxyde de cuivre. — L'oxyde de cuivre est complètement décomposé 

 par une température de 25oo°; il donne de petites masses de cuivre métal- 

 lique et une combinaison double, cristallisée, d'oxyde de chaux et d'oxyde 

 de cuivre. 



» Oxyde de zinc. — L'oxyde de zinc est volatilisé en quelques instants 

 et fournit de longues aiguilles transparentes de plusieurs centimètres qui 

 viennent se déposer sur les orifices du four et les électrodes en charbon. 



» Conclusions. — Sous l'action d'une haute température, variant entre 

 2000° et 3ooo°, la magnésie, la clmix, la strontiane cristallisent, puis 

 fondent avec rapidité; l'acide boriqie, le protoxyde de titane, l'alumine 

 sont rapidement volatilisés et les oxfdes de la famille du fer, stables aux 

 hautes températures, fournissent dej masses fondues, hérissées de petits 

 cristaux. Dans toutes nos expériences, une simple élévation de tempéra- 



ture a donc pu déterminer la crislall 



sation des oxydes métalliques. 



